( 7 ) 

 et le long des parois du conduit d'écoulement, de manière à former une 

 gaine dans laquelle la matière fondue continuait à progresser, de telle 

 sorte que sa progression ne se manifestait que vers la partie terminale de 

 la coulée, dans la cour de l'usine, à environ 25"* du four. Tià, il s'est fait 

 une accumulation formant une sorte de petit monticule arrondi, ridé à sa 

 surface dans le sens de l'écoulement. Le premier orifice a rejeté environ 

 '70ooo''s de matière fondue. Le second en a fourni 180000''^. L'écoule- 

 ment a duré de midi à 5''3o" du soir. 



» Une section de la coulée principale pratiquée à lo"" du four après 

 refroidissement montre les faits suivants : la coulée dans sa partie centrale 

 est constituée par une masse vitreuse, limpide, légèrement verdâtre sans 

 aucune trace de cristallisation ; vers ses bords seulement, elle renferme des 

 nodules d'un blanc laiteux, de la grosseur d'une noisette. Son diamètre 

 est d'environ o'",3o. La gaine qui l'enveloppe est d'un blanc de lait, en 

 grande partie cristalline. La nuance verdâtre qu'y prend par places la ma- 

 tière blanche indique que la cristallinité y varie suivant des bandes paral- 

 lèles à la paroi. 



» La gaine cristalline a environ o™,i d'épaisseur; elle n'est pas huileuse. 

 Elle n'est scoriacée qu'au contact immédiat des petits cailloux et du sable 

 qui se trouvaient dans le conduit. 



)) Examinée au microscope, la partie dévitrifiée se montre principale- 

 ment composée de beaux sphérolithes de wollastonite compris dans une 

 masse vitreuse. Il est facile de constater leur nature chimique et leurs pro- 

 priétés optiques, notamment la position du plan des axes optiques perpen- 

 diculairement à la direction d'allongement qui a lieu suivant l'arête ph^ . 

 La face g^ présente un léger allongement suivant l'arête /> g' ; les extinc- 

 tions s'y font sous un angle de 36° environ par rapport à cette arête. 



» La coulée vitreuse dont nous venons de donner la description diffère 

 essentiellement des coulées de lave volcanique par l'absence de bulles 

 dans le voisinage de ses surfaces et par sa structure intime. Elle présente 

 en effet son maximum de cristallinité, non pas dans sa partie centrale 

 comme les coulées volcaniques, mais dans ses salbandes. 



» On n'observe aucune trace de fluidalité. La structure sphérolithique 

 indique une cristallisation opérée dans des conditions de tranquillité très 

 prononcées. 



» Les différences observées entre la coulée vitreuse en question et les 

 coulées volcaniques doivent être principalement attribuées à la diversité 

 de composition chimique du magma initial des unes et des autres. Lawol- 



